비 교예 1 에서 제조 한 촉매 ( 31 . 4 mM ) 100 mL 를 250 mL 플라스크 에 넣 고 실온 에서 10 . 3 mL 의 610 mM 트리 에틸 알루미늄 헥산 용액 을 10 분 간 첨가 하 였 다 . 이어서 , 실온 에서 2 시간 동안 교반 시켰 다 . 이렇게 얻 은 슬러리 를 건조 시킨 촉매 는 티탄 2 . 8 중량 %, 염소 50 . 5 중량 %, 마그네슘 15 . 8 중량 % 의 함량 을 나타내 었 다 .